.M;iLVii>'tisrlir> Ki.uvnsrliiil'trii d-r Stol't'c 



663 



bekannteu Gruppierung der Molekiile, und 

 gerade die Anordnung der Molekiile dtirfte 

 bei den magnetischen Vorgaugen, die ihrem 

 eigentlichen Wesen nach immer noch so gut 

 wie unbekannt sind, eine Hauptrolle spielen 

 14. Nickel; Kobalt; Mangan. Audi die 

 beiden anderen unzweifelhaften Reprasen- 

 tanten des Ferroraagnetismus, Nickel und 

 Kobalt, haben als magnetische Materialien 

 eine ganz untergeordnete Bedeutung und 

 finden technisch wohl kaum eine Anwendung. 

 Hire Magnetisierungskurve ahnelt der des 

 GuBeisens, naraentlich diejenige des Kobalts, 

 wahrend diejenige des Nickels wesentlich 

 flacher verlauft. Einzelheiten sind aus der 

 kleinen Tabelle 4 zu ersehen. 



Der magnetische Umwandlungspunkt von 

 Nickel wird sehr verschieden zwischen 

 320 und 380 angegeben; seine Lage wird 

 offenbar durch Verunreiiiigungen stark be- 

 einfluBt. Der Umwandlungspunkt des Kobalts 

 liegt bei etwa 1100. 



Ob Mangan miter gewb'hnlichen Um- 

 standen als magnetische oder unmagnetische 

 Substanz aufzufassen ist, scheint noch 

 zweifelhaft zu sein. Bisher hatte es sich 

 stets zwar als stark paramagnetisch aber 

 keineswegs ferromagnetisch erwiesen, und 

 auch P. WeiB fand Manganpulver nur para- 

 magnetisch. Als er dasselbe jedoch in einem 

 MagnesiagefaB im elektrischen Ofen schmolz, 

 zeigte es eine vollstandig ferromagnetische 

 Natur und eine Koerzitivkraft, welche die- 

 jenige des Magnetstahls urn das Zehnfache 

 iibertraf. Auch hier durfte wohl der mole- 

 kulare bezw. Kristallisations-Zu stand eine 

 ausschlaggebende Rolle spielen. 



15. Heuslersche Legierungen. GroBes 

 und berechtigtes Aufsehen erregte in der 

 wissenschaftlichen Welt die ' im Jahre 1898 

 erfolgte, aber erst spater verb'ffentlichte Ent- 

 deckung Heuslers, daB beim Zusammen- 

 schmelzen der unmagnetischen Metalle 

 Kupfer, Mangan und Aluminium etwa in 

 der Zusammensetzung 30% Mangan und 15% 

 Aluminium eine Legierung mit vollkommen 

 ferromagnetischen Eigenschaften entsteht, 

 und zwar ist die Magnetisierbarkeit von der 

 Grb'Benordnung derjenigen des GuBeisens, der 



*) Nach Versuchen von Ewing; die Satti- 

 gungswerte nach Messungen von P. WeiB. 



Sattigungswert etwa 3 / 4 mal so groB. Diese 

 Entdeckung hat eiue Flut umfangreicher 

 Untersuchungen und Veroffenllichungen na- 

 mentlich aus dem von Richarz geleiteten 

 physikalischen Laboratorium der Universitat 

 Marburg hervorgerufen, indem nicht nur 

 Heusler und Richarz selbst, sondern auch 

 eine ganze Anzahl ihrer Schiiler an der Auf- 

 klarung dieser seltsamen Erscheinung tiitig 

 waren. Hier kann naturlich nur auf einige 

 der interessantesten Ergebnisse kurz ein- 

 gegangen werden. 



Hervorzuheben ist zunachst, daB in der 

 oben genannten Legierung das Aluminium 

 durch "eine groBe Anzahl anderer Metalle 

 vertreten werden kann, selbst durch das 

 diamagnetische Wisniut, und daB jede dieser 

 Legierungen natiirlich ihre besonderen ma- 

 gnetischen Eigenschaften besitzt, die wieder- 

 um auBerordentlich stark von der thermi- 

 schen Behandlung abhangen. Wie schon 

 Heusler selbst sehr bald erkannte, erreichen 

 diese Legierungen ihre hochste Magneti- 

 sierbarkeit erst durch eine sogenannte ,,Alte- 

 J rung", d. h. durch eine dauernde Erwarmung 

 auf hbhere Temperatur. 



Auch die Heuslerschen Legierungen 

 haben, ebenso wie jede andere ferromagneti- 

 sche Substanz, einen Umwandlungspunkt, 

 bei dessen Ueberschreiten sie unmagnetisch 

 werden; derselbe liegt, je nach der Art der 

 Zusammensetzung, zwischen 350 und Zim 

 mertemperatur. Beispielsweise hat die Le- 

 gierung aus Kupfer mit 6% Blei, 16% Mangan 

 und 8% Aluminium den Umwandlungspunkt 

 | bei 60 bis 70, sie liefert also ein auBerordent- 

 lich brauchbares Objekt fiir Demonstrations- 

 i zwecke, da sie schon im Wasserbad ihren rema- 

 nenten Magnetismus verliert; fiir Legierungen 

 mit 12% Mangan und 25% Aluminium ist 

 der Umwandlungspunkt bis auf 5 herab- 

 gedriickt. Neuere, umfangreiche Unter- 

 suchungen von Take haben ergeben, daB 

 bei langsam abgekiihlten Legierungen die 

 Umwandlungstemperatur verhaltnismaBig 

 hoch liegt und durch Alterung kaum mehr 

 verandeft wird, daB dagegen bei rasch 

 abgekiihlten die Umwandlungstemperatur 

 anfangs viel niedriger liegt, sich aber durch 

 das Altern betrachtlich hebt, so daB schlieB- 

 lich die Umwandlungstemperaturen fiir beide 

 Arten ungefahr zusammenfallen. 



Mit den iibrigen magnetischen Eigenschaf- 

 ten variierte naturlich auch die Koerzitivkraft 

 und der Flacheninhalt der Hystereseschleife 

 von Fall zu Fall, ohne daB diese Verhalt- 

 nisse besonderes Interesse erregen wiirden, 

 wenn nicht Starck und Asteroth bei 

 besonders behandelten Legie ungen ganz 

 eigentiimlicheErscheinungen gefunden hatten. 

 Es ergab sich namlich, daB schmiedbare Le- 

 gierungen mit etwa 17% Mangan und 9% 

 Aluminium, wenn sie iiber ihren bei 210 



